ia lunghezza, che deve aver la verga 

 dell' Ancora che fi (la lavorando . Olian- 

 do fi vuol congiugnere duepezzi man 

 golo retto, .per formare per' efem pio 

 le braccia , ciò non fi può fare fotte 

 il martello ordinario , come neppur fi 

 può per raddrizzare 1' Ancora , e finir. 

 la. Si ha per quefto effetto un'altra 

 croffa incudine tra le due fucine , con 

 dei cavaMettl mobili per portarvi, i pez- 

 zi che fi vuole , e per foflenerveli . 

 Quella incudine è collocata folto un 

 groflo trave , al difopra del quale fi è 

 fìffata una girella , e al difetto un ci- 

 lindro con una xr^rda , alla quale è at- 

 taccato un uncino. Il fiio ufo è di fo- 

 fpendere un« malfa di Ferro lavorato 

 alla fucina di circa cento e cinquanta 

 libbre pefo di marco. Si appella Erco- 

 le , a cagione fenza dubbio della fua 

 forma: fé ne adopera di fimili anche 

 im Francia j e v' ha nel hiezzo una ca- 

 tena di Ferro con un anello , nel quai- 

 le pafTa l'uncino cha pende dalla cor- 

 da . Il Fabbro la tiene per la fua pic- 

 cola punta , nel mentre che tre Ope- 

 ra) tirano la corda con forza , e la- 

 fcianla cader preci pitofameme col fuo 

 proprio pefo. Allora il Maftro , tenen- 

 dola Tempre per la fua eftremità , la 

 dirige per far cader 1' eftremità grolTa 

 nel fito eh' egli vuole . Certamente fi 

 ricerca molta pratica, e gran deftrez- 

 za per dirigere una tal raafla ; ma 

 Quefto é utiliiTimo per 'là- facilità del 

 lavoro. In quefte fucine non fi adope- 

 ra , che carbon di legno di betula , e 

 di abete. 



Secondo le efperienze riferite dai Si- 

 gnori <i& -Bjsanniur e..Iìu]wml ^ altre 

 volte fabbricavafi in Francia delle An- 

 core di Ferro à'\ Loupe\ in feguito con 

 altro Ferro detto dal noftro Autore 

 de jnife , e finalmente fu introdotto 1' 

 ufo delle barre lavorate alla fucina , 

 ellendofi riconofciuto , che quefto era 

 il metodo più vantaggiofo per far dei 

 buoni lavori . Gli Svedefi alToppofto 

 preferifcono per tutti i riguardi il pro- 

 ceffo , che abbiam defcritto. Se efami- 

 neremo gli uni e gli altri comparati- 

 va mente, troveremo che per fua par- 



^ te l'opinion di ciafcuno è fondata . 

 Quando fi fabbricava in Francia di 

 mafle, fi adoperava il Ferro di Loupg 

 tal quale efce dal focolare dopò avere 

 avuto una fola fufione , o affinatura : 

 effo non poteva tffer allora, che ,im- 

 puriffimo , e contenere ancora molte 

 parti terree, che noi diciamo /corte , 

 qualora fono feparate dal Ferro. 



Le mifes che s'impiegarono in ap- 

 preffo davano un Ferro , che non era 

 molto più puro , ma che a forza di 

 metterlo in fucina , e di batterlo, a- 

 veva acquiftato più nervo , perlocchc 

 fu ritrovato migliore . Le barre che 

 fubiffono più operazioni , nel fuoco, e 

 principalmente nell'effer battute di più, 

 devono avere... aiacora l'i»* nervo , ed 

 e(Tere un poco più pure , e quindi fi 

 preferifcono ad ogni altro Ferro.- - 



Ma fé in Francia fi fofife operato co- 

 me fi fa nella Svezia , cioè fé fi foffe 

 cercato di affinare ancor piìì ^doupes, 

 ed a fpogliarle.idl maggior qi^ntità di 

 parti terree , io fon perfuafo ,:dice il 

 Signor y^rrj , che fi avrebbe adottato 

 il metodo degli Svedefi , che tengono 

 la via di mezzo tra le loupes , e le 

 «jt/^j-. Infatti è già provato , che il 

 Ferro non fi purifica bene, che conia 

 fufioni lente e replicate. Nella Svezia 

 fé gliene fa fubire tre ; e ciò ad un 

 Ferro di fufione , proveniente da Mi- 

 nere riconofriute per le migliori che 

 abbiamo in Europa . Le Mi nere che fo- 

 no in Francia, non effendo di qualità 

 così buona , farebbe forfè neceffario di 

 darci Un' affinatura , ed anche due di 

 più , che non fi fa nella Svezia , per 

 arrivare ai medefimi.fini i_ impercioc- 

 ché il noftro Autore è di opinione, 

 che non fiavi in natura , che un folo 

 ferro , e che tutto confifta nel procef- 

 fo della purificazione. 



Il metodo Svedefe ci prefenta due 



vantaggi effenzialiffimi i quello cioè di 



accelerare il lavoro , e di diminuire la 



manovra ; imperciocché le rifonditure 



del Ferro àximpe , di cui fi parla, 



non accr^fcono né il tempo dell' opera. 



i zione, rièia fpefa. Il Ferro fi purifica 



^ meglio in una rifonditura che dura 



^ un' 



I 



